Brüchigwerden der Drähte. — Wasserstoffeisen. 65 



Brüclrigwerden der Drähte. 



In der Drahtzieherei glüht man die dickeren Drähte, 

 bevor man sie weiter auszieht, aus, um ihnen die nöthige 

 Dehnbarkeit zu geben und reinigt sie dann mit verdünnter 

 H 2 B0 4 . Hierbei kommt es häufig vor, dass sie ganz brüchig 

 werden. Sie enthalten dann, wie D. Sevoz beobachtet hat, 

 eine gewisse Menge eines brennbaren Gases (Wasserstoff 

 oder Kohlenoxyd?) eingeschlossen, welches sich entwickelt, 

 sobald man den Draht durchbricht und das Ende in H 2 O 

 taucht. Bleiben solche Drähte 8 Tage an der Luft liegen, 

 so verlieren sie das eingeschlossene Gas und werden wieder 

 dehnbar. (Ber. d. deutsch, ehem. Ges. VII, 16M. 1874.). 



a j. 



Wasserstoffeisen. 



Cailleret theilt folgende Eigenschaften des Wasser- 

 stoffeisens mit, welches wohl keine bestimmte Verbindung, 

 sondern eine dem Kohlenstoff und Eisen analoge Vereinigung 

 ausdrückt. 



Wird eine neutrale Eisenchlorürlösung unter Zusatz 

 eines Ammoniaksalzes durch einen galvanischen Strom zer- 

 setzt , so sammelt sich am negativen Pole das metallische 

 Eisen in glänzenden, zerbrechlichen und dennoch so harten 

 Wärzchen, dass es Glas ritzt. Abgewaschen entwickelte es 

 unter Wasser oder unter anderer Flüssigkeit Blasen von 

 reinem Wasserstoff und verliert ebenfalls an der Luft 

 einen Theil seines eingeschlossenen Wasserstoffs. 



Ein Yol. Eisen enthält je nach dem die Lösung ver- 

 dünnt und die Säule stark war: 



1. 2. 3. 4. 



248. 235,80. 236,90. 244,85 Vol. Wasserstoff. 



Mit einem glühenden Körper in Berührung gebracht, 

 umgiebt das aus dem Eisen entweichende und brennende Was- 

 serstoffgas das Metall mit einer leichten Elamme und hat die 

 Eigenschaft verloren, Wasserstoff wieder aufzuneh- 

 men, wie es das Palladium unter verschiedenen Umstän- 

 den thut. 



Dieses galvanische Eisen lässt sich leicht pulvern, nimmt 

 aber, wenn es erhitzt wurde, eine gewisse Dehnbarkeit wieder 

 an. Seine magnetischen Eigenschaften sind sehr abweichend 

 von denen des Eisens. Nimmt man die magnetische Kraft 

 des nicht magnetischen Wasserstoffeisens als Einheit an, so 



Arch, a, Pharm. VIII. Bds. 1. Heft. 5 



